DES SOLIDES AUX BASSES TEMPÉRATURES. 287 



enfin c'est l'or et le magnésium avec un minimum au 

 point 0° et un léger maximum au point — 80°. 



En ce qui concerne la forme de la variation du dé- 

 crément avec l'amplitude, nous le répétons encore une 

 fois, quelle que soit la température considérée ou la 

 nature du métal, elle est toujours linéaire ou inappré- 

 ciable. 



Quant à l'influence de la période sur le frottement 

 intérieur — que ce soient les dimensions des fils qui la 

 déterminent ou le moment d'inertie de l'équipage mo- 

 bile — on voit que cette influence a un caractère très 

 compliqué, difficile à interpréter par une loi simple 

 même pour un métal, mais qu'en tous cas elle dépend 

 de la température considérée. 



M. Voigt. en partant de l'hybothèse d'un frottement 

 intérieur proportionnel à la vitesse instantanée de dé- 

 formation, établit une théorie d'après laquelle la cons- 



tante d—^ est caractéristique pour un métal ho- 

 mogène. Boltzmann, moyennant une définition un peu 

 spéciale de la réactivité (Elastische ÎNachwirkung), a 

 tenté de démontrer que c'est le décrément logarith- 

 mique qui caractérise le corps. M. Voigt, dans ses nom- 

 breuses expériences, nous montre que pour les diffé- 

 rents métaux, ce n'est en général ni l'une ni l'autre 

 de ces théories qui est vraie, mais tantôt l'une, tantôt 

 l'autre, tantôt les deux à la fois. Nous pouvons ajouter 

 que non seulement pour les différents métaux, mais 

 pour un même métal, la possibilité d'appliquer Tune 

 de ces théories varie selon la température. Ainsi, 

 comme on l'a vu pour l'or et l'argent, celle de Boltz- 

 mann paraît plus vraie à 100° qu'à — 196, celle de 



